ЭТЮДЫ ПО КРИСТАЛЛОГЕНЕЗИСУ. 
31 
Послѣ отношенія 1 : 9,2 уменьшается и даже совершенно прекращается образованіе 
граней {100} и {ПО}. Появляется новая комбинаціонная Форма {Ш}. 
При отношеніи 1 гр. NiS0 4 .7H 2 0 на 4,4 NaC10 3 выдѣлились кристаллы NaC10 3 
частью тетраэдрическаго габитуса, частью въ видѣ зеренъ вслѣдствіе широкаго развитія 
{ПО}, которыя даже преобладаютъ надъ {Пі}; къ нимъ присоединяются грани {100}. 
Послѣ отношенія 1:3,8 (частичное отношеніе 1:10) выпали одновременно а) кри- 
сталлы NaClOg съ рѣзко выраженнымъ тетраэдрическимъ габитусомъ и Ь) весьма мелкіе, 
неправильно образованные кристаллы зеленаго цвѣта. Они, вѣроятно, принадлежать ка- 
кой-нибудь двойной соли никкеля и натрія, такъ какъ при храненіи въ закрытомъ сосудѣ 
издавали хорошо замѣтный запахъ хлора (хлорокиси?). 
При дальнѣйшемъ уменьшены отношенія №S0 4 . 7Н 2 0 къ NaC10 3 продолжаютъ выпа- 
дать кристаллы NaC10 3 только тетраэдрическаго габитуса совмѣстно съ голубоватымъ 
порошкомъ никкелеваго соединенія. 
Когда отношеніе достигло 1 : 2,98 (частичное отношеніе 1 : 7,86) выпали а) кри- 
сталлы NaClOg тетраэдрическаго габитуса и Ь) зеленые кристаллы квадратной системы, ти- 
пичные для NiS0 4 . 6Н 2 0. 
При дальнѣйшемъ паденіи отношенія NiS0 4 .7H 2 0 къ NaC10 3 до 1:2,6 кристалли- 
зація имѣетъ тотъ же характеръ, что и при отношеніи 1 : 2,98: кристаллы ^С10 3 имѣютъ 
тетраэдрическій габитусъ; вмѣстѣ съ ними выдѣляются также кристаллы NiS0 4 . 6H 2 0. 
При дальнѣйшемъ уменьшены отношенія NiS0 4 . 7H 2 0 къ NaC10 3 наблюдается нѣко- 
торое ослабленіе вліянія NiS0 4 .7H 2 0: появляются широко развитыя грани {100} и {1 10}, 
вслѣдствіе чего тетраэдрическій габитусъ кристалловъ NaC10 3 у большинства исчезаетъ. 
Наконецъ, при отношеніи 1 : 2,4 вмѣстѣ съ кристаллами NaC10 3 тетраэдрическаго 
габитуса выдѣлилась новая соль, содержащая никкель. Послѣ этого ослабленіе вліянія на 
кристаллы NaC10 3 замѣтно еще больше: вмѣстѣ съ тетраэдрическими кристаллами встрѣ- 
чаются и кубическіе. 
Остатокъ раствора выдѣлялъ кристаллы чрезвычайно медленно, при этомъ разлагался 
съ образованіемъ газа, по запаху похожаго на хлоръ. 
Слѣдуетъ прибавить, что образованіе шестиводпой сѣрно-кислой соли никкеля вмѣсто 
растворенной семиводной, заслуживаетъ особенное вниманіе. Оно не только доказываетъ 
существованіе въ растворѣ, выдѣляющемъ тетраэдрическіе кристаллы NaC10 3 , цѣлаго ряда 
химическихъ равновѣсій, но и проливаетъ нѣкоторый свѣтъ на характеръ ихъ дѣйствія. 
Объ этомъ будетъ сказано ниже. 
Если определить количества выдѣлившихся кристалловъ въ послѣдователыіыхъ Фрак- 
ціяхъ въ теченіе однихъ сутокъ и представить ходъ кристаллизаціи графически (какъ это 
было сдѣлано въ случаяхъ, описанныхъ ранѣе, то получимъ слѣдующую картину (фиг. 6). 
Характеръ кривыхъ наглядно показываетъ: 
1) Волнообразный характеръ выпаденія вещества, при общемъ паденіи (уменьшены) 
выпадающаго количества. Послѣднее, достигнувъ, напр., въизвѣстный моментъ максимума,. 
